358 



beinahe in der Hitze der Glas*Öfen, in Fluss erhalten wurden, verloren 

 sie 0,02 ihres Gewichtes. 



2) Ein 12 — ISlöthiges Kupfer -Silber auf ähnliche Weise behandelt, 

 aber halb mit Kohlen - Staub bedeckt, verliert 0,01 (Winkler Europ. 

 Anialgamation, 134), und man findet einen Theil des verflüchtigten Sil- 

 bers i|n FIug-Gestübe der über den Schmelz-Ofen angebrachten Condeu- 

 sations-Kammern. L. fand darin 0,181 dieses Staubes aus metallischeni 

 Silber-Staub zusammengesetzt. 



3) Fein -Silber eben so behandelt, aber unter völliger Bedeckung 

 mit Kohleu-Staub , erleidet keinen merklichen Abgang. Aus diesen drei 

 .Beobachtungen zusammengenommen ergibt sich, dass das Silber nicht 

 eigentlich in Dampf- Gestalt aufgetrieben, sondern durch den Luft-Zug 

 mechanisch mit emporgerissen werde. 



4) Als der Vf. 1824 unter Andern (vgl. dessen Supplemente zur Hütten- 

 Kunde H, 144) 20 Mark fein zu brennendes Silber mit etwas Blei auf 

 einem in Sand gesenkten Teste dem Feinbrennen in Steinkohlen-Flamme 

 übergeben und zuletzt bei scharfem Zuge und anfangender Weissglüh- 

 Hitze gearbeitet hatte , fand er beim Ausräumen des Ofens den Sand 

 einige Zolle hinter dem Teste bis nahe an den Fuchs hin mit metalli- 

 schen Silber-Körnern von der Grösse kleinrer und grössrer Stecknadel- 

 Köpfe belegt , welche inzwischen nur 3,1 Loth von dem 8,7 Loth be- 

 tragenden Verluste ersetzten , daher noch ein Theil durch die Esse ent- 

 wichen seyn musste. Diese Verflüchtigungs - Weise könnte begünstigt 

 seyn durch die von Lucas wahrgenommene Eutwickclung von Sauerstoff- 

 Gas bei Erstarrung des geschmolzenen Silbers (dieses Gas muss wäh- 

 rend des Schmelzens zwischen die Silber - Atome eingedrungen und 

 mechanisch von ihnen gebunden worden seyn). 



5) Silber durch Sauerstoffgas-Feuer in einer Kohlen-Grube geschmol- 

 zen entweicht als Silberoxyd in Form eines feinen Rauches, den man 

 auffangen kann. 



6) Bei eben solcher Behandlung bis zu Weissglüh • Hitze wird das 

 Silber von einigen strengflüssigen, ihm in der elektrischen Reihe nahe 

 stehenden Metallen zurückgestossen und dadurch dessen Verflüchtigung 

 ungemein begünstigt. Legt man zwei ungefähr gleichgrossc Körner 

 von Silber und Nickel in die Kohlen-Grube, so drehen sie sich schnell 

 um einander herum, und das Silber verdampft als Oxyd weit stärker 

 als für sich allein. Dasselbe (vgl. Erdm. Journ. IV, 280, und XI, 9) 

 beobachtete der Vf. beim Zusammenbringen von Silber mit Platin und Irid. 



b. Gold verflüchtigt sich in diesen Fällen weit weniger, und in 

 dem letztgenannten Versuche mit Platin und Irid gar nicht (a. a. O. 

 XI, 8, 9). 



B. Bei geringerer Hitze, wie beim Rösten Gold- und Silber- 

 haltiger Erze, erfolgt die Verdampfung beider Metalle ebenfalls sehr 

 leicht, und zwar nicht allein durch Mitverflüchtigung durch Chlor, schwe- 

 felige und arsenige Säure und Salpeter- Säure etc., sondern sogar aus 

 reinem Quarz. Nach den Fr^ift^r^r^r Oberhüttenanits-Akten ist 



